204 



Xutzhrdzer 



Esche. Ulme, Buche, WeiBlwehe (Carpinus 

 betulus). Scho'ne Farbe uncl Maseruni:. ast- 

 freie Faser, gute Bearbeitbarkeit und Politur- 

 laliiukeit. irrringe Formveranderung bei Aen- 

 derungen tier Luftfeuchtigkeit fordert die 

 Mobelindustrie, Zahigkeit (Esche, WeiB- 

 buche, auch Biiche, Ulme, Eiche) dieWerk- 

 zeugschreinerei und W a g n e r e i , 

 Schneidbarkeit der M o d e 1 1 s c li r e i n e r 

 und Holzschnitzer (Linde, Ahorn, 

 Aspe, Birke. Buche, XuB- und Obst- 

 baume, auch RoGkastaniel. Drechs- 

 lerwaren mussen gleichmiiBige Textur und 

 Politurfahigkeit bcsitzen, \vie sie Buchen, 

 Ahorn, Haiiihuche, Pockholz (Kegelkugeln), 

 Buchs, Birnbaumholz, Birke haben. An 

 B a h n \v a g e n , die der Hobindustrie groBe 

 Auftriise liefern, finden auBer Dekorations- 

 holzern als Bo den u. a. Eiche, als Wand 

 KsHie, als Dach Ulme, Esche und Kiefer 

 Verwendung. Leichte Holzer dienen als 

 den Leim gut aufnehmendes Blindholz 

 fiir Fourniere, als Kisten (Zigarrenkistchen: 

 sogenanntes Zedernholz von Cedrela odo- 

 raia. Familie Meliaceen, Westindien; Gabun- 

 mahagoni wahrscheinlich von Okuraea 

 Kleineana, Westafrika, uncl Erie) auch als 

 Ztindholzer, zu deren Herstellung dasHolzder 

 Zitterpappel, als leicnt eirtflainmbar, ohne 

 Ranch verbrennend, wenig briichig und leicht, 

 sich besonclers eignet. In der Fabrikation 

 von Holzkorben, Siebriindern, Holztapeten, 

 Schachteln, Damenhiiten und Kinderspiel- 

 waren, auch der Dachschmdeln, wird die 

 Spaltbarkeit des Fichtenholzes ausgenutzt. 

 Der Glanz des Holzes hat fiir Mabel und 

 ZiergerJite groBe Bedeutung uncl \vird durch 

 Polieren d. h. Glattschleifen und Ueberziehen 

 in it Harzen namentlich mit Losungen von 

 Schellack in Spiritus, erho'ht. Die Farben 

 der Holzer sind an Luft und Licht sehr ver- 

 anderlich, kiiimen aber durch Lackieren oder 

 I'dlicren haltliarer gemacht werden. Am 

 liuii fasten sind schwach irelbliche, rotliclic 

 und briiunliche Tone. Ticfere Farbungen 

 sind meist an Zelhvande und Zellinhalt des 

 inneren Teils des Holzkorpers gebunden, der 

 dann Kernholz genannt wird, und treten 

 iniiiiclimal (Kiefer) erst einige Zeit nacli derj 

 Kallung hervor. Das Kernholz, dessen GefaBe 

 unwcgsaiii sind (s. S. 201), ist meistens 

 ifirmor und widerstandsfahiger als der 

 Splint, ant'liini pat hologischen Kern der Buche 

 (ygl id'ii . \rtikcl ,,Baum"), soweit er aus 

 Schni/.licilx. licstcht. und nicht Faulkern ge- 

 worden ist. i;d derOrangerotfarbungliegen- 

 ilrn Erlenholzes, Altersbraunung der alpineu 

 Holzhauser und dcm Grauwerden der Ziiune 

 sind Oxydationsprozesse, bei dcm Grauwerden 

 unter Mitwirkung von Eisenverbindungen 

 (Schramm, Jaln-i'-iicr. d. Vereinigung fiir 

 angewandte Botanik, I'.ioc.i. lieteiligt. Kunst- 

 liche Fiirbuni; ilur, h Ai^iricli odor Beize s. 



Krais a. a. 0. Grimfiiule und Blaufaule 

 (Iviefern) des Holzes \vird durch Pilzs, erstere 

 durch Peziza-Arten. letztere durch Ceratosto- 

 mella pilifera, hervorgerufen. 



te) Chemise-he Eigenschaften. Die 

 chemischen Eigenschafteii des Hulzes kommen 

 in Betracht bei der Zellulosefabrikation. 

 Sie beniht darauf, daB dem Holz das Lignin 

 entzogen wird. Es ist dies eine wenig 

 bekannte Substanz, welche bei der Fichte 

 als ein Kondensationsprodukt von Coniferyl 

 und Oxyconiferylalkohol (= Hadromal?) 

 angesehen wird, das durch Adsorption mit 

 der Fichtenzellulose verbunden ist (Kla- 

 son, Schriften des Vereins d. Papier- und 

 Zellstoffchemiker, 1911). Es macht neben der 

 Zellulose 38 bis 52% der Holztrockensub- 

 stanz aus. AuBer dem Zellulosegehalt und 

 der Natur der Zellulose kommt fiir die 

 Eignung eines Holzes zur Zellulosefabrikation 

 die Lange der Faser in Betracht. Unsere 

 Laubholzer eignen sich weniger als die A'adel- 

 holzer, von denen besonders die Ficlitc vi.-l 

 verwandt wird. 



Im Holzsaft befinden sich auBer AVasser 

 Proteinstoffe, Kohlehydrate und vorwandte 

 Substanzen, Glykoside und Pflanzensauren 

 (Gerbstoffe im Quebrachoholz (20 bis 25",,i, 

 Catechu holz, dem Holz der Edelkastanie, 

 der Eichen und der Eucalyptusarten), Bitter- 

 stoffe (Quassiaholz), Harze, die keineswegs 

 nur den Nadelhb'lzern zukommen, auch 

 Kanipfer, Alkaloide und andere Stoffe, die 

 gewohnlich inehr in der Einde ihren Sitz 

 haben und meist als Schutzmittel der Pflanze 

 gegen die Angriffe der Tiere dienen. An 

 frischgefallten Holzern machen sich vielfach 

 Riechstoffe bemerkbar, die wenn sie sich 

 halten, fiir den Wert des Holzes mitbestim- 

 mend sein konnen (Bleistiftholz von 

 Juniperus virginiana, Handschuhkasten 

 von Santalum "album (?), Zigarrenki<H'ii 

 von Cedrela odorata, Weichselholz zu 

 Tabakspfeifen und Stiickcn von Prunus 

 malialeb, zu Stocken auch Vacapouholz 

 aus Siidamerika, zu Tabakspfeifen Veil- 

 chenholz von Acacia homalophylla in 

 Siidaustralien). Am liegenden Stainin lie- 

 fordert der Hoksaft die Verderbnis, indein 

 sein Wasscr und die in ilun gelosten onraui- 

 schen Stoffe die Ansiedelung von Pilzen 

 begiinstigen, die weiterhin die Holzsubstanz 

 selbst angreifen. Um Holz haltbarer zu 

 machen. wird es daher getrocknet, ausve- 

 laugt oder mit Stoffen impragniert, die lid' 

 eindringeD und der Auslaugung im Freien 

 widerslehen mussen. Solche Substanzen sind 

 schweres Teerb'l (Bahnschwellen), Ku])IVr- 

 vitriol (Telegraphenstangen), Zinkpraparate 

 und Quecksuberchlorid. 



Der uonnale Aschengehalt der 

 ilol/.cr lidr;i/4t 0,2 bis 0,6% des luft- 

 trockenen Slammholzes. Kalinin-, Calcium- 



